标题：Q345E-Z25
什么是Q345E-Z25
Q345E-Z25是钢的牌号，属于低合金高强度Z向钢板，具有较好的低温冲击性能；钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母、屈服强度值、质量、Z向性能级别符号四个部分组成。其中： 
Q表示屈服强度； 
345表示屈服强度值，单位MPa； 
E表示等级（-40度冲击）； 
Z25表示厚度方向（Z向）性能级别的符号。Z向钢Z向钢：又称“抗层状撕裂钢(lamellar tearing resistant steel)”，即平时所说的Z向性能。 　采用焊接连接的钢结构中，当钢板厚度不小于40 mm且承受沿板厚度方向的拉力时，为避免焊接时产生层状撕裂，需采用抗层状撕裂的钢材（通常简称为“Z向钢”）。厚板存在层状撕裂问题，故要提出Z向性能测试。 　钢板和型钢经过滚轧成型的，一般多高层钢结构所用钢材为热轧成型，热轧可以破坏钢锭的铸造组织，细化钢材的晶粒。钢锭浇筑时形成的气泡和裂纹，可在高温和压力作用下焊合，从而使钢材的力学性能得到改善。然而这种改善主要体现在沿轧制方向上，因钢材内部的非金属夹杂物(主要为硫化物、氧化物、硅酸盐等)经过轧压后被压成薄片，仍残留在钢板中(一般与钢板表面平行)，而使钢板出现分层（夹层）现象。这种非金属夹层现象。使钢材沿厚度方向受拉的性能恶化。因此钢板在三个方向的机械性能是有差别的：沿轧制方向最好；垂直于轧制方向的性能稍差；沿厚度方向性能又次之。　一般厚钢板较易产生层状撕裂，因为钢板越厚，非金属夹杂缺陷越多，且焊缝也越厚，焊接应力和变形也越大。为解决这个问题，最好采用Z向钢。这种钢板是在某一级结构钢（称为母级钢）的基础上，经过特殊冶练、处理的钢材，其含硫量为一般钢材的1/5以下，截面收缩率在15%以上。钢板沿厚度方向的受力性能(主要为延性性能)称为Z向性能。钢板的Z向性能可通过做试样拉伸试验得到，一般用断面收缩率来度量。我国生产的Z向钢板的标志是在母级钢钢号后面加上Z向钢板等级标志Z25、Z25、Z25，Z字后面的数字为截面收缩率的指标(%)。
Q345E项目应用及前景
工程机械、船舶制造、石油化工、电站建设、桥梁建设等制造企业已联合舞钢金益全钢铁公司与舞钢合作生产用于船舶、锅炉、压力容器、石油储罐、桥梁、电站设备、起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件建设项目中，使用的Q345E钢板达900000余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。 舞钢生产技术领先。 舞钢产品现货较多，如需要定扎，可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm。特别一提的是（）与河北钢铁集团舞阳钢铁有限责任公司签订了战略合作协议。
专用特殊钢
舞钢产专用特殊钢12MnNiVR，12Cr2Mo1R，12Cr1MoVR，14Cr1MoR(H)，SA387Gr11(22)CL2，07MnNiMoVDR，WNM360L，WNM400A，WNM500A，NM400，NM500，SA203E，WDB620/C/D/E，15CrMoR，09MnNiDR，16MnDR，15MnNiDR，13MnNiMoR，A515Gr70，A516Gr70，A537CL2，EQ56，NVE690，WH70Q(C、D、E、)，WH80QD、E，WH100QD，WQ690D，WQ690E，WH60A/C/D/E，A633D，WQ700D、E，Q690D、E，A/SA533B、A/SA533C，SA514系列，SA514Q，SA514QF，SA514GrF，A514GrQ，A517GrQ，S690Q，S690QL，S890Q，S960Q，S960QL，WQ890D，WQ960C、D、E，WQ1100D/E ， 16MND5，18MND5，P355GH，S355NL，A572Gr65，SM490YB，StE355，Q345qC/D/E等。锅炉及压力容器用钢板，造船及采油平台用钢板，调质型耐磨钢，低合金高强度钢板，高强度高韧性钢板等。
Q345E-Z25的化学成份
按国家新标准GB/1591-2008实施化学成份如下 
牌号质量等级化学成分a b（质量分数）/%Q345ECSiMnPSNbVTiCrNiCuNMoBAls不大于不小于≤0.18≤0.50≤0.170.025 0.020 0.07 0.15 0.20 0.30 0.50 0.30 0.012 0.10 —0.015
Q345E-Z25的机械性能
按国家新标准GB/T1591-2008实施机械性能如下 
[1]牌号厚度/mm抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)伸长率A/%冲击试验温度/℃冲击吸收能量KV2/J180°弯曲试验 弯曲直径
Q345E

不小于不小于
不小于
6~40470-63033521-4034d=2a
>40~63
470-63032520-4034d=3a
>63~80
470-63031520-4034d=3a
>80~100
470-63030520-4034d=3a
>100~150
450-60028519
34
>150~200
450-60027518
27
>200~250
450-60026518

27
>250~400
450-60026517
27

Q345E-Z25常用规格尺寸
钢号
Q345E-Z25规格
厚度*宽度*长度(mm) 
156*039*58*800>电系邹重量（吨）
现货定扎低合金Z向钢Q345E-Z258*1700-2970*8000-10100110.852T低合金Z向钢板Q345E-Z259*1850-2600*9000-120006.222T低合金Z向钢板Q345E-Z2510*2000-2750*8400-12000150.438T低合金Z向钢板Q345E-Z2512*1650-2600*9500-13500260.665T低合金Z向钢板Q345E-Z2513*1850-2500*8800-1100026.444T低合金Z向钢板Q345E-Z2514*2200-3020*8000-11200248.47T低合金Z向钢板Q345E-Z2515*1950-2550*8600-1200027.112T低合金Z向钢板Q345E-Z2516*1700-2650*9550-12500118.286T低合金Z向钢板Q345E-Z2517*2150-2850*8100-1110027.474T低合金Z向钢板Q345E-Z2518*1900-3100*9000-13000268.027T低合金Z向钢板Q345E-Z2519*1950-2900*9000-1200036.168T低合金Z向钢板Q345E-Z2520*1900-1800*7800-1100050.971T低合金Z向钢板Q345E-Z2521*1520-2400*6250-95003.6T低合金Z向钢板Q345E-Z2522*1800-1550*8900-11400108.865T低合金Z向钢板Q345E-Z2523*1700-2500*9900-1300012.872T低合金Z向钢板Q345E-Z2524*2000-2600*7500-1130060.735T低合金Z向钢板Q345E-Z2525*1900-2550*7500-1250045.745T低合金Z向钢板Q345E-Z2526*2000-2600*8070-11200108.807T低合金Z向钢板Q345E-Z2527*2530-3360*7500-1100040.551T低合金Z向钢板Q345E-Z2528*2000-2530*9100-13400237.961T低合金Z向钢板Q345E-Z2529*2200-2850*8800-1380042.366T低合金Z向钢板Q345E-Z2530*1700-2600*7800-10500204.117T低合金Z向钢板Q345E-Z2531*2100-2950*8350-1000012.15T低合金Z向钢板Q345E-Z2532*2300-2800*9000-11400684.822T低合金Z向钢板Q345E-Z2533*2500-3200*7400-1230022.566T低合金Z向钢板Q345E-Z2534*2000-2450*7500-11600140.645T低合金Z向钢板Q345E-Z2535*2200-2600*8500-1150036.263T低合金Z向钢板Q345E-Z2536*1850-2550*8500-11800118.574T低合金Z向钢板Q345E-Z2537*2440-2950*7400-960011.315T低合金Z向钢板Q345E-Z2538*2250-2600*8600-1140024.769T低合金Z向钢板Q345E-Z2540*2000-2550*8100-11600180.628T低合金Z向钢板Q345E-Z2542*2150-2550*8500-1200090.53T低合金Z向钢板Q345E-Z2543*2500-3100*8900-1040017.899T低合金Z向钢板Q345E-Z2544*1800-2500*7500-1170035.369T低合金Z向钢板Q345E-Z2545*2450-2750*9000-1330045.433T低合金Z向钢板Q345E-Z2546*2150-2650*8500-12300192.696T低合金Z向钢板Q345E-Z2548*2300-2750*7200-11700136.801T低合金Z向钢板Q345E-Z2549*2450-2900*9500-1100036.665T低合金Z向钢板Q345E-Z2550*2200*2600*8900-11800218.844T低合金Z向钢板Q345E-Z2552*1500-2200*7550-1140018.381T低合金Z向钢板Q345E-Z2554*2580-3100*9280-12200360.789T低合金Z向钢板Q345E-Z2555*2350-2650*8800-11800492.448T低合金Z向钢板Q345E-Z2556*1500-2500*9600-1400018.812T低合金Z向钢板Q345E-Z2560*2250-2550*8600-12000315.569T低合金Z向钢板Q345E-Z2562*2550-2950*7650-1120020.647T低合金Z向钢板Q345E-Z2564*2800-3600*7200-1150024.226T低合金Z向钢板Q345E-Z2565*2050-2550*9800-1150082.626T低合金Z向钢板Q345E-Z2568*2350-2900*7600-1180042.991T低合金Z向钢板Q345E-Z2570*1900-2650*8850-11400189.752T低合金Z向钢板Q345E-Z2572*2500-3200*9500-1400038.492T低合金Z向钢板Q345E-Z2575*2250-2650*8420-1130056.994T低合金Z向钢板Q345E-Z2576*2200-2800*6550-955028.721T低合金Z向钢板Q345E-Z2578*2500-3300*8300-1000028.086T低合金Z向钢板Q345E-Z2580*1850-2350*9500-1090081.768T低合金Z向钢板Q345E-Z2582*2600-3600*7400-1250042.35T低合金Z向钢板Q345E-Z2584*2500-2950*8400-1015032.990T低合金Z向钢板Q345E-Z2586*1770-2500*8780-1200020.583T低合金Z向钢板Q345E-Z2588*2600-3240*8500-1140019.241T低合金Z向钢板Q345E-Z2590*2100-2500*8100-1240028.364T低合金Z向钢板Q345E-Z2592*1850-2500*8250-1300025.683T低合金Z向钢板Q345E-Z2594*1840-2500*6650-960016.964T低合金Z向钢板Q345E-Z25100*2240-2750*9400-1250027.657T低合金Z向钢板Q345E-Z25110*2200-2600*8000-1000042.187T低合金Z向钢板Q345E-Z25115*1500-2400*7400-120009.086T低合金Z向钢板Q345E-Z25116*2200-2600*8900-1084021.922T低合金Z向钢板Q345E-Z25120*2200-2500*9000-1135047.914T低合金Z向钢板Q345E-Z25130*2800-3680*8500-1200036.034T低合金Z向钢板Q345E-Z25​​低合金Z向钢板Q345E-Z25130以上及其他规格定扎​低合金Z向钢板
Q345E-Z25的实验方法
各项检验的检验项目、取样数量、取样方法和实验方法 
序号检验项目取样数量/个取样方法实验方法1化学成分（熔炼分析）1/炉GB/T20066GB/T233、GB/T4336、GB/T201252拉伸试验1/批GB/T2975GB/T2283弯曲试验1/批GB/T2975GB/T2324冲击试验3/批GB/T2975GB/T2295Z向钢厚度方向断面收缩率3/批GB/T5313GB/T53136无损检验逐张或逐件按无损检验标准规定协商7表面质量逐张/逐件—目视及测量8尺寸、外形逐张/逐件—合适的重量
Q345E-Z25的应用
工程机械、矿山机械、冶金环保、水利水电、风电等结构件。